A N:o 9) Zustandsdiagramm des Phosphors. 11 



schlämmt wurden, und im Luftbade bei etwa 140° getrock- 

 net worden. Das Präparat war nach dieser Behandlung 

 sebr dunkel violett, wurde aber beim Liegen an der Luft 

 wieder dunkelrot; zu den Versuchen wurde das scharf ge- 

 trocknete Präparat benutzt. — Der weisse Phosphor wan- 

 delte sich zuerst in dunkelroten uni, und dieser verhielt 

 sicli dann ebenso wie der »Schenk'sche Phosphor». Der rote 

 Handelsphosphor schmolz dagegen erst etwa 10° höher, und 

 die Temperatur musste dann noch uni etwa 10° weiter er- 

 höht werden, bis die Hauptmenge geschmolzen war. Die 

 Schmelze enthielt aber noch hiernach dunkle schmierige 

 Partikelchen die zumeist an der Glaswand hafteten, und die 

 wahrscheinlich Verunreinigungen des Präparates waren. 

 Hierdurch wurden die Beobachtungen uber die Schmelz- und 

 Erstarrungserscheinungen dieses Präparates sehr ersehwert. 

 Es konnte jedoch auch in diesem Falle deutlich beobachtet 

 werden, dass die Schmelze während der Abkuhlung bei Tem- 

 peraturen unterhalb 540° dunkel rötlich wurde. 



Dieser Uebergang der hellgelben Schmelze des roten 

 Phosphors bei fallender Temperatur in einen sehr kraftig 

 rotbraun gefärbten beweist, dass die SehmeJze des roten 

 Phosphors tiicht als direkt identisch mit derjenigen des weis- 

 sen Phosphors aufgefasst werden darf. Es ist nämlich sehr 

 wenig wahrscheinlich, dass diese rotbraune Schmelze bei wei- 

 terer Unterkuhlung wieder farblos wiirde, also nnr voriiber- 

 gehend, innerhalb eines begrenzten Temperaturgebietes eine 

 der des ungeschmolzenen roten Phosphors ähnliche Farbe 

 annähme. 



Versuche durch Erhitzen auf höhere Temperatur die 

 kritische Temperatur des geschmolzenen roten Phosphors 

 zu bestimmen, fiihrten zu keinem Resultat, denn die Ein- 

 schmelzröhren beginnen bei etwa 670° weich zu werden und 

 blähen sich infolge des im Innern herrschenden hohen 

 Druckes stark auf. Deshalb känn die Erhitziing' nicht wei- 

 ter getrieben werden. Röhren aus Jenaer Glas (Verbund- 

 glas) von ca. 3 mm innerem Durchmesser zerspr ängen unter 

 starkem Knall bei etwas uber 620°. 



